JIPFiJIPFi

## JIPFi
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 346-350 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI
p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X

## Efek Variasi Temperatur Kalsinasi Terhadap Kandungan Senyawa Silika Dari Lumpur Teluk Kendari Dengan Menggunakan
X-Ray Flourescence (XRF)
Debby Enjelica Humarli 1)* , Muhammad Anas 2) , Vivi Hastuti Rufa Mongkito 2)
1)* Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93232
2) Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93232
*Korespondensi Penulis, Email: debby.enjelica@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efek  variasi  temperatur  kalsinasi  terhadap  kandungan senyawa silika. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan yaitu pengambilan sampel dari lumpur diteluk kendari lalu sampel dicuci dengan air bersih dan aquades kemudian disaring dan dijemur selama 24 jam. Setelah kering, sampel digerus  dan  diayak  dengan  ayakan  60 mesh ,  setelah  itu  di leaching dengan  metode  ekstraksi  padat-cair  dengan larutan  HCl  6  M  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan  temperatur  100°C  selama  5  jam.  Selanjutnya sampel  disaring  untuk  mendapatkan  endapan  kemudian  direndam  dengan  aquades  sampai  pH  air  netral  dan dikeringkan dalam oven dengan temperatur 100°C selama 4 jam dan dikalsinasi dengan variasi temperatur 300°C, 500°C, 700°C dan 900°C. Pada penelitian ini digunakan X-ray Flourescence (XRF) untuk mengetahui kandungan senyawa  silika  pada  lumpur Teluk  Kendari.  Hasil penelitian  menunjukan bahwa sampel  tanpa  kalsinasi  memiliki kandungan  senyawa  silika  yang    lebih  rendah  dibandingkan  dengan  sampel  yang  dikalsinasi  dengan  variasi temperatur.  Hasil  yang  diperoleh  yaitu  pada  sampel  tanpa  kalsinasi  72.95%,  sedangkan  pada  kalsinasi  dengan variasi  temperatur  300°C,  500°C,  700°C  dan  900°C  diperoleh  hasil  76.31%,  77.18%,  77.00%  dan  78.98%. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variasi temperatur kalsinasi dapat mempengaruhi kadar kemurnian silika yang terkandung didalam lumpur Teluk Kendari.
Kata  Kunci:  Variasi  Temperatur;  Lumpur  Teluk  Kendari;  Kandungan  Senyawa  Silika; Leaching (HCl); X-ray Flourescence (XRF).
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  effect  of  calcination  temperature  variations  on  the  content  of  silica compounds.  This  research  was  conducted  in  stages,  namely  taking  samples  from  the  Kendari  Bay  clay  then  the samples  were  washed  with  clean  water  and  distilled  water  then  filtered  and  dried  in  the  sun  for  24  hours.  After drying,  the  sample  was  crushed  and  sieved  with  a  60  mesh  sieve,  after  that  it  was  leached  by  the  solid-liquid extraction method with 6 M HCl solution, stirred using a magnetic stirrer at a temperature of 100°C for 5 hours. then  the  sample  is  filtered  to  obtain  a  precipitate  then  soaked  with  distilled  water  until  the  pH  of  the  water  is neutral and dried in  an oven at a temperature of  100°C for 4 hours and calcined with temperature variations of 300°C,  500°C,  700°C  and 900°C.  In this  study,  X-ray  Flourescence  (XRF)  was  used  to  determine  the  content  of silica compounds in Kendari Bay clay. The results showed that samples without calcination had a lower content of silica compounds compared to samples calcined with variations in temperature. The results obtained were 72.95% without calcination, while the calcination with temperature variations of 300°C, 500°C, 700°C and 900°C resulted in  76.31%,  77.18%,  77.00%  and  78.98%  respectif.  Based  on  the  results  obtained,  it  can  be  concluded  that  the calcination temperature variations can affect the purity levels of silica contained in Kendari Bay clay.
Keywords:  Temperature Variations; Kendari Bay Clay; Silica Compositions; Leaching (HCl); X-ray Flourescence (XRF)

## PENDAHULUAN
Teluk  Kendari  memiliki  garis  pantai  sepanjang  27 kilometer dan berbentuk bulat memanjang (oval) dengan kedalaman  10  meter  hingga  20  meter.  Panorama  teluk
Kendari  cukup  indah,  terlebih  kalau  dilihat  dari pegunungan  yang  mengelilingi  teluk.  Disebelah  utara teluk  ini  dikelilingi  oleh  pegunungan  Nipa-Nipa. Sedangkan disebelah selatan dikelilingi oleh
JIPFiJIPFi

## JIPFi
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 346-350 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI
p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
pegunungan Nanga-Nanga. Pulau inilah yang mengakibatkan  teluk  ini  bersifat  menyerupai  estuaria, karena  wilayah  ini  seolah-olah  tertutup  dari  pengaruh perariran  laut  bebas.  Pemanfaatan  fungsi  teluk  ini  tidak hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  kota  Kendari  saja, tetapi kabupaten-kabupaten lain disekitarnya (P 2 KTPW(BPPT) – Pemkot Kendari, 2004).
Penelitian  Aprianto  (2007)  tentang  kebijakan pengolahan  teluk  berbasis  daerah  aliran  sungai permasalahan  utama  yang  dihadapi  dalam  konteks pengembangan  kawasan  teluk  kendari  saat  ini  adalah semakin  menurunnya  kualitas  lingkungan  dikawasan tersebut.  Beberapa  persoalan  yang  dihadapi  kawasan Teluk  kendari  adalah  Pendangkalan  Teluk  Kendari akibat sedimentasi sungai, kualitas air di Teluk Kendari yang  semakin  buruk  dengan  adanya  sedimentasi  dan pencemaran  limbah  rumah  tangga  dan  kapal,  dan semakin berkurangnya hutan mangrove.
Di teluk Kendari banyak tedapat lumpur, di dalam lumpur terdapat silika. Sumber silika yang sudah banyak digunakan  dalam  industri  ialah  pasir  silika  yang jumlahnya  melimpah  di  alam,  abu  sekam  padi  dan lumpur  (Fadli,2013).  Lumpur  pada  teluk  kendari merupakan  salah  satu  penghasil  sumber  silika  yang melimpah di alam, selain pasir dan abu sekam padi. Hal ini  berdasarkan  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Munasti (2019) melaporkan bahwa kandungan silika dari lumpur diteluk  kendari  dengan  konsentrasi  HCL  6  M  diperoleh 64,588%.Berdasarkan  perkembangan  teknologi  saat  ini menuntut  pemenuhan  industri  diberbagai  bidang  dalam ketersediaan  jumlah  yang    besar.  Salah  satunya  adalah Penggunaan  silika,  di  dunia  perindustrian  pemakaian silika  dengan  kadar  kemurnian  yang  tinggi  saat  ini cukup  pesat,  seperti  dalam  industri  keramik,  tekstil, kertas,  kosmetik,  elektronik,  cat,  film,  pasta  gigi,  bahan pembuat  kaca,  gelas  dan  piranti  semikonduktor (Byantech, 2011).
Faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  proses pemurnian atau ekstraksi yaitu meliputi suhu, konsentrasi  larutan  pelarut,  waktu ekstraksi,  dan pengadukan  (Adziimaa,  2013).  Hal  ini  berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang kandungan unsur silika dengan menggunakan sekam padi, semakin tinggi temperatur  pembakaran  menyebabkan  semakin  tinggi kemurnian  silika  yang  diperoleh,  pembakaran  dengan temperatur  1100°C,  diperoleh  silika  dengan  kemurnian tertinggi  yaitu  73,7%  (Coniwanti et.al .,  2008).  Aditya (2015)  juga  melaporkan  bahwa  ketika  silika  dikalsinasi
dengan variasi temperatur 300°C, 400°C, 600°C, 800°C dan  1000°C  dengan  waktu  pemanasan  5  jam. Selanjutnya  silika  yang  dikalsinasi  diuji  dengan  XRF maka  dapat  dilihat  bahwa  kandungan  silika  pada temperatur 300°C sampai 1000°C mengalami peningkatan dari 85,60% sampai 96,354%.
Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk  melakukan  penelitian    “Efek  Variasi  Temperatur Kalsinasi  Terhadap  Komposisi  Silika  Dari  Lumpur Teluk Kendari Dengan Menggunakan X-Ray Flourescence (XRF)”.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  dalam bidang  fisika  material  dengan  menggunakan  metode eksperimen.  Dalam  penelitian  ini  proses  pengambilan sampel lumpur dilakukan di Teluk Kendari depan Same Hotel  dengan  titik  koordinat  3°58”14’  LS  dan 122°31”50’  BT.  Untuk  proses  penjemuran  lumpur dilakukan  di  lapangan  terbuka  sekitaran  Laboratoriun FKIP  Universitas  Halu  Oleo,  Untuk  proses  ekstraksi dilakukan di Laboratorium Nanosains dan
Nanoteknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan  Alam,  Universitas  Halu  Oleo  dan  untuk menganalisis  sampel  menggunakan  XRF  Dilakukan  di PT. Sucofindo  Kendari.
Langkah-langkah  kerja  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  adalah  sampel    lumpur  dicuci  dengan  air bersih  lalu  aquades  kemudian  disaring  dan  dikeringkan di bawah sinar matahari selama 24 jam. Sampel lumpur kering  digerus  dan  diayak  dengan  ayakan  60 mesh . Setelah  itu  di leaching dengan  larutan  HCl  6  M    (10 gram  lumpur  +  150  Ml  HCl)  diaduk  menggunakan magnetic stirrer dengan temperatur 100°C selama 5 jam. Sampel  disaring  untuk  mendapatkan  endapan  kemudian direndam  dengan  aquades  sampai  pH  air  netral  dan dikeringkan  dalam  oven  dengan  temperatur  100°C selama  4  jam.  Sampel  dikalsinasi  dengan  variasi temperatur  300°C,  500°C,  700°C  dan  900°C.  Sampel dikarakterisasi dengan menggunakan X-Ray Flourescence (XRF)  untuk  mengetahui  kandungan senyawa.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  analisis  variasi  temperatur  kalsinasi  terhadap kandungan senyawa silika dari lumpur di Teluk Kendari yang  diuji  dengan  menggunakan X-Ray  Flourescence (XRF) dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.
Tabel 1. Hasil Analisis XRF Kandungan Unsur dan Senyawa Silika dari Lumpur Teluk Kendari
JIPFiJIPFi

## JIPFi
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 346-350 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI
p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Unsur/ Senyawa Kandungan  (%) Tanpa Kalsinasi 300°C 500°C 700°C 900°C Na 2 O 0.50 0.47 0.48 0.49 0.54 MgO 0.73 0.87 0.89 0.76 0.52 Al 2 O 3 12.82 12.24 12.78 13.59 11.22 SiO 2 72.95 76.31 77.18 77.00 78.98 K 2 O 2.22 2.16 2.23 2.39 1.99 CaO 0.33 0.03 0.02 0.01 0.11 TiO 2 0.69 0.69 0.71 0.76 0.65 Cr 2 O 3 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 MnO -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 Fe 2 O 3 0.41 0.08 0.18 0.24 0.05 CaCO 3 0.05 0.05 0.04 0.01 0.19 MgCO 3 1.52 1.82 1.85 1.59 1.09 Co 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 P 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 S 0.96 0.79 0.04 0.06 0.01
Dari  tabel  diatas  dapat  ditarik  grafik  hubungan  antara persentase  kandungan  senyawa-senyawa  sampel  pada lumpur  terhadap  kenaikan  variasi  temperatur  300°C,
500°C, 700°C dan 900°C  seperti yang ditunjukan pada gambar 1 berikut.
(a) (b)
Gambar 1. (a) Hubungan Antara Persentase Kandungan Senyawa Silika dan Alumina Terhadap Kenaikan Variasi Temperatur  (b)  Hubungan  Antara  Persentase  Kandungan  Senyawa-Senyawa  Sampel  pada  Lumpur Terhadap Kenaikan Variasi Temperatur
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Per se n ta se k a n d u n g a n S en y a w a (% ) Variasi Temperatur (°C) SiO 2 Al 2 O 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 P er sent a se K a nd un g a n Seny a w a ( %) Variasi Temperatur (°C) Na2O MgO K2O CaO TiO2 Fe2O3 CaCO3 MgCO3
JIPFiJIPFi

## JIPFi
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 346-350 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI
p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X

## PEMBAHASAN
Hasil  yang  diperoleh  setelah  proses  ekstraksi kemudian dikalsinasi mengalami peningkatan kemurnian kadar silika yang diperoleh dibandingkan dengan hanya melalui proses leaching. Hal ini karena melalui  proses  ekstraksi  disertai  dengan  kalsinasi karena  ketika  penambahan  larutan  asam  pada  proses ekstaksi  (l eacing )  menggunakan  larutan  HCl  yang diaduk  dengan magnetic  stirrer dengan  temperatur 100°C  pada  kondisi  panas  silika  terbentuk  dan mengendap  mempercepat  kontak  antar  pelarut  yaitu HCl  dan  zat  terlarut  yaitu  sampel  lumpur  sehingga juga  meningkatkan  hasil  ekstrak  kandungan  silika yang  diperoleh.  Selain  itu, penggunaan  larutan asam dalam proses ekstraksi bertujuan mendapatkan silika yang  bebas  pengotor.  Penggunaan  HCl  sebagai pelarut  memiliki  keuntungan  tersendiri  dari  pada asam-asam lain dimana asam klorida juga merupakan asam  kuat  yang  akan  terionisasi  secara  sempurna dalam  larutan.  Kemudahan  terionisasinya  asam  kuat HCl akan mengoptimalkan proses ekstraksi (Yudistia, 2018).
Hasil analisis setelah diekstraksi dengan menggunakan  larutan  HCl  6  M  kandungan  silika yang diperoleh bertambah karena atom lain yang ada pada  lumpur  mulai  berkurang  pada  hal  ini  sesuai dengan pernyataan Munasti (2019) bahwa kandungan silika  dari  lumpur  di  Teluk  Kendari  dengan konsentrasi  6  M  sudah  mencapai  ambang  batas  atau titik jenuhnya. Pada Tabel 1. dari hasil tersebut dapat dilihat  bahwa  sampel  tanpa  temperatur  lebih  rendah silika  yang  terkandung  dibandingkan  sampel  pada variasi  temperatur.  Menurut  Adziima  (2013)  Hal  ini terjadi  karena  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  proses  pemurnian  atau  ekstraksi  adalah suhu atau temperatur.
Hasil analisis menunjukan bahwa variasi temperatur mempengaruhi besarnya kandungan silika (SiO 2 ).  Silika  yang  diperoleh  untuk  sampel  tanpa temperatur  yaitu  72.95%    sedangkan  pada  sampel variasi  temperatur  yang  digunakan  adalah  300°C, 500°C,  700°C,  900°C  kandungan  silika  yang diperoleh  berturut-turut  yaitu  76,31%,  77,18%, 77,00%, 78,98%. Pada temperatur 300°C silika yang diperoleh  bertambah  karena  logam  pengotor  yang ada pada silika mulai berkurang.
Saat  temperatur  500°C,  700°C  dan  900°C kandungan  silika  semakin  meningkat.  Berdasarkan hasil  analisis,  kandungan  silika  paling  tertinggi adalah pada temperatur 900°C. hal ini sesuai dengan pernyataan  Aditya  (2015)  yang  menjelaskan  bahwa
ketika  silika  dikalsinasi  dengan  variasi  temperatur 300°C,  400°C,  600°C,  800°C,  dan  1000°C  dengan waktu  pemanasan  5  jam  selanjutnya  silika  yang dikalsinasi  diuji  dengan  XRF  maka  dapat  dilihat bahwa  kandungan  silika  pada  temperatur  300°C sampai  1000°C  akan  mengalami  peningkatan  dari 85,60%  sampai  96,35%.  Menurut  Suhardin  (2018) bahwa sampel yang dikalsinasi selama 5 jam dengan suhu  800°C,  900°C.  950°C  dan  1000°C  mendapat titik  optimum  pada  suhu  900°C,  hal  ini  karena  pada suhu 900°C terjadi keseimbangan ideal antara waktu dan  suhu  kalsinasi,  pada  suhu  di  bawah  900°C presentase  kandungan  SiO 2 lebih  rendah  karena ikatan  diantara  partikel  serbuk  belum  kuat  dan mudah lepas.
Selain  SiO 2 senyawa  lain  yang  terkandung  di dalam  lumpur  lainnya  yaitu  Al 2 O 3 .  Dimana  pada sampel  tanpa  temperatur  aluminanya  meningkat. Namun  pada  saat  di  kalsinasi  dengan  temperatur 300°C  dan  500°C  aluminanya  mulai  menurun sebelum kemudian kembali meningkat pada temperatur  700°C  dan  mengalami  penurunan  drastis pada  temperatur  900°C.  Sama  dengan  senyawa- senyawa  lain  yang  mengalami  penurunan  di temperatur  900°C.  Berbeda  dengan  silika  yang mengalami  peningkatan  pada  temperatur  900°C. Menurut  Toto  (2016)  terjadi  banyak  peningkatan presentase  senyawa  SiO 2 setelah  proses  ekstraksi sedangkan  senyawa-senyawa  lain  menurun.  Hal  ini disebabkan  oleh  pengikatan  senyawa  SiO 2 oleh pelarut asam. Berbeda dengan senyawa-senyawa lain seperti  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 dan  lainnya  yang  memiliki kelarutan kecil dalam pelarut sehingga kandungannya  berkurang  setelah  ekstraksi.  Sebagian senyawa  seperti  Al 2 O 3 bereaksi  ketika  proses kalsinasi  dengan  variasi  temperatur.  Hal  ini  sesuai dengan pernyataan Wahyuni (2015) terjadi perubahan  struktur  dari  material,  apabila  suatu material  dipanaskan  pada  laju  pemanasan  tertinggi maka  akan  terjadi  peningkatan  energi  yang memungkinkan atom-atom lain mengalami penyusutan.  Berdasarkan  penelitian  ini  dapat dikatakan  bahwa  pengaruh  variasi  temperatur terhadap  kandungan  silika  (SiO 2 )  dari  lumpur  Teluk Kendari mengalami peningkatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan  bahwa  kandungan  senyawa  silika  dari lumpur  teluk  kendari  dengan  variasi  temperatur 300°C,  500°C,  700°C,  dan  900°C  mengalami
JIPFiJIPFi

## JIPFi
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 346-350 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI
p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
peningkatan kandungan senyawa silika yang cenderung naik seiring naiknya temperatur. Penelitian mengenai efek variasi temperatur kalsinasi terhadap  komposisi  silika  dari  lumpur  teluk  kendari dengan  menggunakan X-Ray  Flourescence (XRF), pada  saat  proses  ekstraksi  ( leaching )  yaitu  waktu pengadukan yang digunakan konstan, Untuk mendukung  penelitian  serupa,  sebaiknya  peneliti selanjutnya dapat memvariasikan waktu pengadukan, dimana  pengadukan  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  proses  ekstraksi, hal  ini  juga  sebagai  salah  satu  cara  pembanding dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,W.  Sumarnadi,ET  dan  Mursito,T.  2015.
Pengaruh  Variasi  Temperatur  Pada  Proses Kalsinasi  Silika  Amorf  Dari  PLTP  DIENG . Pusat penelitian geoteknologi LIPI. Bandung
Adzimaa,A.F.  Risanti,  D.D.  Mawarni,  L.J.  2013.
Sintesis  Natrium  Silikat  Dari  Lumpur  Lapindo Sebagai Inhibitor  Korosi . Jurnal Teknik Pomits. Vol.1 No.1, H 1-6. Doi: Http://dx.doi.org//10.12962/j2337359.v2i2.353
Aprianto,  H.  2007. Kebijakan  Pengolahan  Teluk Berbasis  Daerah  Aliran  Sungai  (Studi  Kasus Teluk  Kendari). Jurnal  Sains  Dan  Teknologi Indonesia. 9(3); 149-155. Doi: https://doi.org/10.29122/jsti.v9i3.781
Byantech.  2011. Pengolahan  Pasir  Silika .  Byan Tekhnologi Indonesia. Vol.14 No.1 Doi: http://dx.doi.org/10.26578/jrti.v14i1.5605
Coniwanti,P.  Srikandhy,R.  dan  Apriliyanni.  2008.
Pengaruh Proses Pengeringan, Normalisasi Hcl Dan Temperatur Pembakaran Pada Pembuatan Silika Dari Sekam Padi. Jurnal Teknik Kimia.
Fadli,AF.  Tjahjanto,RT.  Dan  Darjito,D.  2013. Ekstraksi  Silika  Dalam  Lumpur  sidoarjo
Menggunakan  Metode  Kontinyu .  Jurnal  Ilmu Kimia.  Universitas  Brawijaya  Malang.  Vol.  1 No.2.
Munasti.  2019. Efek  Konsentrasi  HCL  Terhadap Kandungan Silika Yang Diekstrak Dari Lumpur Teluk  Kendari .  Universitas  Halu  Oleo.  Skripsi: Kendari
P 2 KTPW(BPPT)  –  Pemkot  Kendari.  2004. Rencana Zonasi  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil Kota  Kendari .  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari Nomor  5  Tahun  2013.  Pemerintah  Kota Kendari.
Suhardin,  A.  M.syahrul,  U.  Darmawati,  D.  2018. Penentuan  Komposisi  Serta  Suhu  Kalsinasi Optimum  Batu  Kapur  Kecamatan  Banawa. Jurnal Of Science and Technology . Universitas Tadulako.
Doi: https://doi.org/10.22487/25411969.2018.v7.i1.9914
Toto,  Tyas,  U.  2016. Sintesis  Dan  Karakterisasi Zeolit  Y  Dari  Lumpur  Lapindo  Dengan  Variasi Suhu  Hidrotermal  Menggunakan  Metode  Sol- Gel .  Universitas  Islam  Negri  Maulana  Malik Ibrahim. Malang
Wahyuni,  S.  Darvina, W. Ramli.  2015. Optimalisasi Temperatur  Kalsinasi  Untuk  Mendapatkan Kalsit- CaCO 3 Dalam Cangkang Pensi (Corbicula Moltkiana) Yang Terdapat Di Danau Maninjau .  Pillar  Of Physics.  Vol.6.  Jurusan Fisika FMIPA UNP.
Yudhistia,  R.  Rachmat,  T.  Danar,P.  2018. Ekstraksi Alumina Dalam Lumpur Lapindo Menggunakan Pelarut  Asam  Klorida. Jurusan  Kimia  FMIPA
ISSN 2085-4218. Universitas Brawijaya Malang. Doi:https://doi.org/10.24036/jptk.v1i3.2223.